( ioa8 ) 

 d'oxyde de carbone, ni d'azote, ni d'oxygène. L'absence de ce dernier gaz 

 pouvait être prévue; mais, dans 1 étude de ces phénomènes exceptionnels, 

 tout est à constater. 



» L'aluminium qu'on fait intervenir dans la construction des appareils 

 délicats destinésà l'étude des gaz amenés à des pressions extraordinairement 

 faibles pourrait donc fournir de l'hydrogène, dans le cas ou l'on ne l'aurait 

 pas débarrassé de ce gaz par des opéiations préa'ables de purification, 

 c'est-à-dire, par l'exposition dans le vide à l'action il'une température élevée. 



» Je ferai connaître plus tard les changements que le métal éprouve en 

 perdant cet hydrogène, sous le rapport de ses qualités physiques. 



» Le magnésium, chauffé dans une cornue de porcelaine où l'on avait 

 fait le vide, présente des phénomènes analogues : à luie tenipér.jture voisine 

 ilu rouge blanc, ini dégagement brnsque de gaz s'effectue, et, si l'on con- 

 tinne à faire agir la trompe pour opérer l'extraction du gaz produit, on 

 voit paraître, peu à peu, des stalactites dans le col de la cornue, qui 

 finiraient par l'obstruer si l'on opérait sur des quantités suffisamment 

 considérables. 



» A poids égal, le magnésium ni'a donné un \olnme de gaz double tie 

 celui que m'a fourni l'aluminium. Mais le magnésium, qui est plus léger 

 que l'alumiiiium, a dégagé seulenu nt une fois et demie son volume de gaz. 

 40^'' de ce métal représentant 23"^ en ont fourni, en effet, 32'^^'^ environ 



» 20S'' de magnésium ont donné : 



Hydrogène 12", 3 



Oxyde de carbone 4"' ' 



Total 16 "=,4 



» 4o^'' de magnésium d'une autre préparation ont donné à i 5" et 757™™: 



Hydrogène 28*^^% 1 



Oxyde de carbone '">9 



Acide carbonique i",5 



Total 3i",o 



» Pour ce métal, le gaz renfermé par occlusion consistait encore essen- 

 tiellement en hydrogène, mais il était accompagné, comme on voit, 

 d'oxyde de carbone, en quantité plus ou moins notable et vaiiant sans 

 doute avec les circonstances de la préparation du métal. 



» J'ai fait remarquer que, pendant l'opération, on voyait apparaître des 

 stalactites dans le col de la cornue ; elles sont produites par la conden- 

 sation du métal volatilisé. Lorsqu'on brise la cornue après le refroidisse- 



